G42 



Questo combustiLile pertanto si presenta con un com- 

 plesso di caratteri , die , come dicevamo in principio , lo 

 pongono in cima a tutti gli altri che finora si scopersero 

 nel nostro paese; sicché se la provenienza ne fosse igno- 

 rata , lo si potrebbe battezzare col nome di un buon 

 litantrace grasso. 



Lo commendano la piccola proporzione d'acqua igro- 

 scopica; la tenue quantità di ceneri che esso fornisce per 

 compiuta combustione (1) e l'essere pochissimo solforato ; 

 il non screpolarsi pel riscaldamento ; la notevole ric- 

 chezza in carbonio fìsso; la natura del coke che se ne 

 ricava; il volume considerevole dei gas che esso fornisce; 

 ed il potere illuminante di questi; e finalmente il potere 

 calorifico rappresentato da gr. 27,023 di piombo. 



Riandando le molte analisi di litantraci di Francia con- 

 segnati da Berthier nel suo Trattato dei saggi per via 

 secca, e le ancor più numerose analisi dei litantraci di 

 Scozia, di Inghilterra ecc. eseguite dai signori Playfer 

 e De la Bèghe troviamo risultamenti, tra le cui massime 

 e minime vengono a collocarsi quelli che emergono dalla 

 presente analisi. In molti degli accennati litantraci si 

 trovarono e maggior copia di ceneri e di solfo , e minor 

 ricchezza in carbonio ed in potere calorifico. 



Non v'ha dubbio che il combustibile di cui si è fin 



(1) Un'analisi qualitativa di queste ceneri vi dimostrò i seguenti 

 componenti : 



Sesquiossido di ferro; 

 Calce caustica e carbonata; 

 Carbonato di magnesia; 

 Solfato di calce; 

 Solfato di magnesia; 

 Silice ; 

 Allumina. 



